( i7i ) 

 » Je me propose, d'ailleurs, de consacrer à ces parasites un travail plus 

 étendu, dans lequel un exposé plus complet de mes observations me per- 

 mettra de mieux préciser leurs caractères et de faire ressortir leurs rap- 

 ports avec les autres Sporozoaires. » 



MINÉRALOGIE. — Sur la présence du nickel natif dans les sables du torrent 

 Elvo près de Biella {Piémont). Note de M. Alfonso Sella, présentée par 

 M. Daubrée. 



« En examinant les sables aurifères du torrent Elvo, je remarquai, 

 parmi les produits des derniers lavages pratiqués par les pécheurs d'or, 

 quelques rares grains d'éclat métallique, ductiles et fortement magné- 

 tiques. Je ne saurais mieux caractériser leur aspect extérieur qu'en les 

 comparant aux grains ou aux pépites de platine natif. 



» Ces grains sont solubles dans l'acide nitrique et chlorhydrique dilués (quoique 

 non trop facilement dans ce dernier) et donnent lieu à la formation d'un gaz; dans la 

 solution j'ai constaté seulement la présence de fer et de nickel (avec cobalt). Ils décom- 

 posent une solution de chlorure mercurique en laissant un dépôt de chlorure mercu- 

 reux; ils précipitent l'or des solutions de chlorure aurique, mais je n'ai pu observer 

 la précipitation de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. 



» M'étant procuré par une recherche extrêmement pénible près d'un décigramme 

 de substance, je passai à une analyse quantitative, exécutée grâce à l'obligeance du 

 directeur, M. Mattirolo, dans le laboratoire du R. Ufficio Geologico délie Minière, à 

 Rome. 



» Le minéral fut dissous dans l'eau régale; la séparation du fer d'avec le nickel fut 

 obtenue au moyen de précipitations répétées par l'ammoniaque. 



» os r ,i367 de la substance fournirent os r ,o520 de Fe 2 3 correspondant à oe r ,o364 

 de Fe, et os r ,i3o8 de NiO correspondant à os r ,io28 de Ni. 



» L'oxyde de nickel fut redissous dans l'acide chlorhydrique, et dans la solution je 

 pus constater nettement la présence de cobalt, dont la détermination quantitative aurait 

 été certainement possible, si j'avais pu disposer d'une quantité plus grande de matière 

 première. 



» Le résultat de l'analyse est donc : 



Nickel contenant du cobalt 70,2 



Fer 26 , 6 



101,8 

 » Cette composition se rapproche beaucoup de celle qui correspond à l'ai- 



